204 R. Brauns, Die optischen Anomalien der Krystalle. 



•Mischkry stalle von Blei- und Baryumnitrat im allgemeinen 

 doppelbrechend. Sie sind einfachbrechend nach den Würfelflächen 1 , doppel- 

 brechend optisch einaxig, positiv nach den Oktaederflächen, doppelbrechend 

 optisch zweiaxig, negativ nach den Pyritoederflächen. Wenn die Doppel- 

 brechung in ihnen der Ausdruck von inneren Spannungen ist, so müssen 

 die Krystalle gegen Druck in denselben krystallographisch verschiedenen 

 Richtungen sich verschieden verhalten. Der Versuch bestätigt dies; die 

 Krystalle werden durch einseitigen Druck nach den Oktaederflächen negativ, 

 nach den Pj^ritoederflächen positiv doppelbrechend. Dies neben anderem 

 gilt uns als Beweis für die Annahme, dass innere Spannungen die Doppel- 

 brechung hervorrufen und diese ihrerseits durch den Eintritt der iso- 

 morphen, aber chemisch und physikalisch etwas verschiedenen Substanz 

 entstehen, vielleicht weil das Ausdehnungsvermögen der isomorphen Körper 

 verschieden ist. 



Die Alaune gestatten uns besonders einen Einblick in das Zustande- 

 kommen des schalenförmigen Baues, der gerade bei anomalen Krystallen 

 sehr häufig ist. Wir sehen, dass dieser durch einen mehr oder weniger 

 starken Wechsel in der Zusammensetzung der Lösung entsteht. Mit der 

 Zusammensetzung der Krystalle ändert sich häufig ihre Form, mit dieser 

 die optische Structur und bisweilen der Charakter der Doppelbrechung. 

 Man kann einfachbrechende, doppelbrechende positive und negative Schich- 

 ten, Schichten, welche optisch sich wie regulär, rhombisch oder triklin 

 verhalten, beliebig über einander fortwachsen lassen. Man bekommt 

 schalenförmig gebaute Krystalle, welche an Mannigfaltigkeit den natür- 

 lichen, schalenförmig gebauten Krystallen, von Granat z. B., nicht nach- 

 stehen. 



Quadratische und hexagonale Krystalle werden durch iso- 

 morphe Beimischung anomal zweiaxig; die optische Axe wird zur ersten 

 Mittellinie. Die Abhängigkeit der optischen Structur von der äusseren 

 Begrenzung gibt sich dadurch zu erkennen, dass in Platten parallel der 

 Basis die Zahl der zweiaxigen Felder im allgemeinen der Zahl der pris- 

 matischen Flächen entspricht. In rhombischen, durch isomorphe Bei- 

 mischung anomalen Krystallen tritt in den auf einem Pinakoid von den 

 Prismenflächen ausgehenden Feldern gekreuzte Dispersion auf, während 

 die von einem Pinakoid ausgehenden Felder gerade Auslöschung besitzen. 

 Durch diese Beobachtungen sind wir zu der Ansicht gekommen: 

 Dass in den durch isomorphe Beimischung anomalen 

 Krystallen durch die Beimischung gewisse Druck- oder 

 Zugkräfte auftreten, welche in den zu vorhandenen Kry- 

 stallflächen gehörenden Anwachskegeln wirksam sindund 

 y nach der geometrischen Symmetrie dieser Flächen das 

 optische Verhalten in dem Bezirk der zugehörigen An- 

 wachskegel ändern. 



1 Die tetartoedrische Natur dieser Krystalle kommt im optischen 

 Verhalten nicht zum Ausdruck. 



